414 
Franz Markus. 
Die Ausfälle dieses Versuches waren sehr erfreulich; es wurde nicht nur 
der Silberabgang hierbei bedeutend herabgesetzt, sondern auch die oben berühr- 
ten ökonomischen Vortheile beim Rösten erreicht, wesshalb sich diese Manipu- 
lationsmethode als höchst zweckmässig und billig für den currenten Betrieb 
empfiehlt. 
Nach dem Schlüsse dieser Periode wurde der Flugstaub von der obersten 
Spitze der Rostofenesse untersucht, und ein Silberhalt von 2 Loth in seihen 
gefunden. Es ist diess ein Beweis, dass seihst bei der kürzesten Röstzeit von 
1 Stunde für 4 Centner, bei möglichst geschlossenen Essenklappen, sich immer 
noch mehr Silber verflüchtige, als man erwarten sollte. Eine Hauptursache hier- 
von war wohl auch der Umstand, dass in Folge der kleinen Flugkammern nicht 
die erforderliche Abkühlung erreicht wurde. 
Bedenkt man nun das bedeutende Quantum von jenem äusserst feinen, flüch- 
tigen Röstrauche, der ausser den Verbrennungsproducten des Brennmaterials, 
nur aus den Sauerstoff-, Chlor- und Schwefelverbindungen des Antimons, Arsens 
und anderer Metalle besteht; — bedenkt man ferner, dass Arsen mit Silber bei 
einer ziemlich massigen Temperatur sich so leicht verflüchtigt, dass man in neuester 
Zeit hierauf sogar eine Silbergewinnungsmethode durch Destillation gründete; — 
dass ferner arsenige und antimonige Säure leicht, sowie arsen- und antimon- 
saure Metalloxyde theilweise flüchtig sind; — erwägt man ferner die Flüchtig- 
keit des Chlorsilbers, so wird man sich über einen mässigen Röstverlust nicht 
wundern, und die Aufmerksamkeit wird sich behufs der noch weiteren Herab- 
setzung desselben auf die Condensation dieses feinen Rauches durch Herabsetzung 
des Luftzuges und der Temperatur, und auf anderweitige Zersetzung und Beseiti- 
gung der für das Silber gefährlichen Metallverbindungen richten. 
II. Extraction der Anreichlechc. 
l.Anr eichlech-Beschickungmit Speise. Röstung mit Kohl- 
zuschlag. Die Anreichleche — erhalten aus einem Anreichschmelzen der Rohleche 
mit reicheren, grossentheils speisigen Erzen — boten, wie schon bemerkt, durch 
ihren hohen Speisehalt , der bis auf 8 Procent stieg, anfangs grosse Hindernisse. 
Die Ursache liegt wohl darin, dass man es hei den Anreichlechen nicht nur, wie hei 
den reinen Rohlechen oder der Speise, mit hauptsächlich Schwefel- oder Antimon- 
und Arsenmetallen, sondern mit allen zugleich zu thun hatte, was besonders hei 
einer Mengung mit Speise noch schwieriger wurde. Nach einer Reihe vonBestre- 
bungen gelang es endlich, die früher fast immer llöthigen Rückstände auf 1 y 4 bis 
2V 3 Quintel gleichmässig zu bringen. 
Nach gelungenem Processe wurde die Röstung mit dem gewöhnlichen 
Zuschläge von 2 Procent Salz und 4 Procent Kohl in 6 Stunden betrieben, wobei 
das Hauptaugenmerk auf die Einhaltung einer bestimmten Temperatur in den ver- 
schiedenen Stadien gerichtet bleiben musste. 
Die Auslaugung dauerte dann nur 6 — 10 Stunden für eine ganze Partie 
von 4 Centnern. 
